lO J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



(Mg, ]e)Fe2 04 bestehenden Interpositionen aufgelöst; die Analyse ent- 

 spricht somit ziemlich sicher nicht Punkt /, sondern Punkt A' auf der 

 unten folgenden P"ig. 3. 



3. In den bisherigen Analysen von Magnetit wird ausnahmsweise 

 ein klein wenig MgO angegeben; mir bekannt ist aber ALOz nie sicher 

 in Magnetit nachgewiesen. — Der Magnetit ist in den letzteren Jahrzehnten 

 überaus häufig analysiert worden, freilich nicht so oft mit wissenschaft- 

 lichem Ziel, aber desto mehr in der Technik und als Uebungsaufgaben 

 in den chemischen Laboratorien. Gäbe es Magnetite mit einer nennens- 

 werten Beimischung von (Mg, Fe)Alo04, so müsste dies längst bekannt 

 sind. Zum Vergleich erinnere ich daran, dass der viel seltener analysierte 

 Chromit — im Gegensatz zu dem Magnetit — beinahe immer mehrere, 

 oftmals gar ziemlich viele Przt. MgO und AUO3 ergiebt. 



Wir gelangen somit zu dem Schluss, dass nur eine Winzigkeit 

 MgAUOi oder FeAL04 in die Constitution des Magnetits eingehen kann. 

 Dabei scheint der Magnetit nur ziemlich wenig MgFeo04 führen zu 

 können, und die bisherigen, übrigens ganz spärlichen Analysen von 

 Magnesioferrit ergeben nur ganz wenig FeFe204. ' 



Aus diesen Erörterungen folgt, dass die binären Mischkrystall- 

 kombinationen MgAloOi : FeFe-.O^ und FeAUOi : FeFe.,Oi, oder kurz 

 ausgedrückt die Kombination (Mg,Fe)Al.iO^:FeFc-iOi, diskontinuierlich 

 ist. Wahrscheinlich ist auch die Kombination MgFe.204 : FeFe204 dis- 

 kontinuierlich; dies letztere ist jedoch nicht sicher entschieden. 



Mit den anderen Komponenten der Spinellgruppe ^ FeCr204, MgCr204, ZnAl204, 

 ZnFe204, IVInFeo04 usw. — brauchen wir uns für die hier vorliegenden Untersuchung nicht 

 zu beschäftigen. Nur sei erwähnt, dass hier ofl'enbar zu einem grossen Teil diskontinuier- 

 liche Mischungsreihen vorliegen, wie beispielsweise zwischen Franklinit und Chromit, zwischen 

 Magnetit und Chromit, usw. 



Der von E. S. Shepherd and G. A. Rankin ^ durch Schmelzung dargestellte CaAl204 

 ist entweder monoklin oder triklin. Bei schneller .Abkühlung mag jedoch gar bis etwa 

 30 0/0 CaA1.204 in Spinell, (Mg, Ca) AI2Ü4, eingehen -. 



Der Hausmannit ist bekanntlich tetragonal. In die Spinelle mag Jedoch auch etwas 

 von der Komponente MnMn204 eingehen 3. 



Dabei erwähnen wir, das die Mineralien der Spinellgruppe entweder nichts oder nur 

 eine Kleinigkeit von der Komponente Fe2Ti04 — oder einer anderen nahestehenden Titan- 

 komponente — aufnehmen können. 



1 Amer. Journ. of Sc. XXVIII, Okt. 1909. 



2 S. das Kapitel »Bei schneller Abkühlung entstandene labile Mischkrystalle« in meiner 

 Arbeit Silikatschmelzlösungen, I, Ges. d. Wiss. Christiania, 1903. 



' J. Krenxer, Manganspinelle in der Hochofenschlacke von Menyhaza. Z. f. Kryst. Min., 

 XLIII, 1907. 



